162 
DE L’ARGENT. 
submergée a dégagé trace de gaz. Ce résultat étant atteint, la capsule de 
platine a été descendue avec précaution dans la corbeille immergeant dans 
l’eau de la cucurbite qui, après avoir été portée à l’ébullition, était à peine 
refroidie. On a fait bouillir ensuite, pendant quelques minutes, l’eau de la 
cucurbite pour chasser l’air adhérent à la paroi externe de la capsule de 
platine reposant dans la corbeille submergée. On a procédé enfin au refroi¬ 
dissement rapide de tout le système. A la pesée hydrostatique, on a obtenu 
les résultats suivants : 
Poids dans Pair de l'argent pulvérulent. 52,068 
Perte de poids dans l’eau. 5,013 
Température de l’eau. 17°,6 
Baromètre réduit à 0°. 0 œ ,761.51 
Température de l’air de la balance. 17 c, ,0 
Point de rosée de l’air de la balance. 14°,1 
Do = 10,372 45 V„ = 96,409 2 
2° Argent pulvérulent provenant de la réduction du chlorure d’argent 
pur par une solution bouillante d’hydroxyde de sodium à 10 °/„ et de sac¬ 
charose. Le métal réduit, après un lavage à l’eau et un traitement subsé¬ 
quent à l’eau acidulée à l’acide acétique pur, suivi d’un lavage à l’eau 
ammoniacale, a été séché dans un vase d’argent à la température de 150° 
et refroidi ensuite à l’air sec. Pour la pesée hydrostatique, on a suivi le 
mode indiqué ci-dessus n° 1, 1 iItéra b, et l’on a obtenu les résultats suivants : 
Poids de l’argent pulvérulent dans l’air. 43,147.2 
Perte de poids dans l’eau. 4,117 
Température de l’eau. 18°,4 
Baromètre réduit à 0°. 0 m ,762.53 
Température de l’air de la balance. 18° 
Point de rosée de l’air de la balance. 11°,45 
Do = 10,466 55 V 0 = 95,542 5 
3° Argent pulvérulent provenant de la réduction, à 70°, d’une solution 
ammoniacale d’azotate d’argent par un excès de solution ammoniacale de 
sulfite cuivreux. Le métal, préparé en 1861, était d’une ténuité extrême. 
Après avoir été mis successivement en digestion avec de l’eau contenant 
